114 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 
Aus der Analyse Nr. 68 folgt: 
1. Das durch langdauernde Behandlung mit konzentrierter Salpeter- 
Salzsäure, wodurch 31.5 ?/j der ganzen Schlacke gelöst wurde, 
aufgelöste Kupfer, 0.093 °/9, mag — hauptsächlich oder ausschliefs- 
lich — von Steinkügelchen herrühren. Zu 0.093 ?/; Cu entspricht 
nur ca. 0.06 9/) S, während 0.154 %, S gefunden wurde. Der Rest, 
ca. 0.094 ?/; S, stammt von RS, nämlich FeS (siehe S. 97— 103). 
2. Der in Salpeter-Salzsáure nieht aufgelöste Rest, 68.5 9/5, enthielt 
noch 0.087 %, S und 0.012 °/, Cu, oder, bezogen auf den Rest 
0.127 ?/, S und 0.018 9/, Cu. — Die Verbindungsform dieser 
winzigen Kupfermenge läßt sich nicht sicher bestimmen. Es han- 
delt sich hier nicht um Steinkügelchen, weil dieselben im allge- 
meinen nicht zu submikroskopischer Kleinheit heruntersinken, son- 
dern entweder um anfänglich aufgelóstes und später ausgeschie- 
denes CusS oder um Kupfer in Silikatverbindung. Wahrscheinlich 
ist das letztere der Fall. — Dies würde somit selbst bei so sauren 
Schlacken wie den Mansfeldern (mit ca. 50 9/; SiO.) nur rund 
0.02 ?/, Cu in Silikatverbindung ergeben, — somit einen so win- 
zigen Betrag, daß er technisch oder ökonomisch gerechnet ohne 
Bedeutung ist. 
Das in dem nicht aufgelósten Silikatmineral steckende S, nàmlich (be- 
zogen auf den Rest) 0.127 ?/; S mag haupsächlich oder ausschließlich von 
äußerst fein innerhalb des Silikats eingebettetem FeS herrühren. Wir 
verweisen auf die Bemerkungen über die kleine FeS-Menge in den oben 
umhandelten Glimmer. — Selbst wenn die winzige Kupfermenge in dem 
nicht aufgelösten Rest, nämlich 0.018 9/; Cu, als Cu,S vorläge, würde dies 
nur 0.005 9?/, S verlangen. Es bleibt also zurück 0.127 — 0.005 gleich 
rund o.12 °/, S, das als FeS existieren muß. 
In den auskrystallisierten Glimmer geht keine Spur von Kupfer und 
in das aus der Mansfelder-Schlacke (mit rund 50 °/, SiO;) auskrystallisierte 
Silikatmineral (wahrscheinlich Augit) höchstens ca. o.o2 °/) Kupfer ein. 
In den basischen Schlacken, mit 3o — 35 ?/; SiOz, mag noch weniger Kupfer 
in Silikatverbindung stecken, — also so wenig, daß es ökonomisch ge- 
rechnet gänzlich aufser Betracht gesetzt werden mag. 
Durch die mikroskopische Untersuchung wurde festgestellt, daß Cu:S 
in den hier besprochenen Silikatschmelzen, die durchgängig mehr oder 
minder FeS enthalten, entweder gänzlich unlóslich oder nur minimal lós- 
lich ist. — Und durch die chemische Untersuchung wurde festgestellt, dafs 
